m 
Por estos resultados se ve que por una simple fusión en un 
crisol en que tenga acceso el aire, el manganeso quita á la 
fundición mas de los del azufre que contiene. Esta opera- 
ción, emprendida varias veces sin añadir nueva cantidad de 
manganeso, no produce tan grandes efectos, y parece que la 
proporción de manganeso necesaria para la depuración debe 
ser también bastante considerable, pues volviendo á fundir esta 
misma fundición con una nueva dosis de manganeso, se llega a 
no dejarle mas que vestigios de azufre. 
Fundición silícea (0). 
La fundición silícea (C), tratada como las anteriores, da 
también resultados particulares. 
Para 100 de fundición. 
SILICIO. MANGANESO. 
Fundición silícea (C) 0,99 » 
N.° 1. Fundición silícea refundida sola. . 0,88 
N.° 2. Fundición silícea refundida con 6 
por 100 de manganeso. 1,30 4,71 
Nr 1. Segunda fusión sin adición. 0,80 » 
N.° 2, Id. id. id... 1,66 2,98 
El manganeso empleado en esías condiciones aumenta la 
cantidad de silicio de la fundición, primero porque le con- 
tiene por si mismo, y después porque reduce la sílice de los 
crisoles. No sucede así cuando se retina la fundición añadiendo 
óxido de hierro. 
Fundición silícea (C) 0.99 
N.° 1. Fundición .silícea refundida con 10 
por 100 de óxido de hierro 0,61 
N.* 2. Fundición silícea refundida con 10 
por 100 de óxido de hierro y 6 por 100 
de manganeso. 0,37 
